# EXPERIMENTAL TESTS AND A NUMERICAL FINITE ELEMEN METHOD SIMULATION FOR MODE I FRACTURE OF INDONESIAN TIMBERS

EXPERIMENTAL TESTS AND A NUMERICAL FINITE ELEMEN METHOD SIMULATION
FOR MODE I FRACTURE OF INDONESIAN TIMBERS
UJI EKSPERIMENTAL DAN SIMULASI NUMERIK METODE ELEMEN HINGGA
POLA FRAKTUR RAGAM I KAYU INDONESIA
Johannes Adhijoso Tjondro1), Yosafat Aji Pranata2)
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan
Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung 40141, E-mail jatjondro@unpar.ac.id
2)
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Maranatha
Jalan Suria Sumantri 65 Bandung 40164, E-mail yosafat.ap@eng.maranatha.edu

1)

ABSTRACT
Linear elastic fracture mechanic concepts use basic assumption that all of strain energy effecting the crack propagation. An
approach of this method is the stress intensity factor used to control load, crack growth, and structure geometry. Failure
criterion are modeled with three mode, which are mode I, mode II, and mode III. Experimental tests are important due to
verification the results from analytical calculation, this tests be in great need of instrumentation comprehension. The objective
of this research was to doing an experimental test of mode I fracture of orthotropic material to obtain the stress intensity
factor (K1) and fracture energy (G1) paramaters, and doing an numerical method using nonlinear finite element method to
modeling the samples using ADINATM. The orthotropic materials that used was 48 samples of Indonesian hardwoods: nyatoh

(palaquium spp.), mersawa (anisoptera spp.), and durian (durio spp.). This research generated a general equation for stress
intensity factor K1 = 123.SG1,32.θ-0,02 and fracture energy G1 = 1,22.SG1,25.θ-0,06, in this case SG is the specific gravity of wood,
and θ is an angle of grain direction. The results of numerical simulation using ADINATM indicated that prediction for the
crack propagation simulation using nonlinear finite element method are accurate and valid (0,97% relative difference between
experimentals and simulation). Strength curve of linear model are usefull to obtain strengthen mechanism of materials.
Keywords : Fracture mode 1, stress intensity factor, fracture energy, crack propagation

ABSTRAK
Konsep mekanika retak elastic linier menggunakan asumsi dasar bahwa semua energi regangan berpengaruh terhadap penjalaran retak. Pendekatan dengan metode ini menggunakan factor intensitas tegangan untuk mengontrol beban, pertumbuhan
retak, dan geometri struktur. Kriteria kegagalan dimodelkan menjadi tiga mode, yaitu mode I, mode II, dan mode III. Uji eksperimental penting dilakukan untuk verifikasi hasil dari perhitungan analitis, pengujian memerlukan pemahaman yang baik
terhadap instrumen. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penelitian eksperimental retak mode I material ortotropik
untuk mendapatkan parameter faktor intensitas tegangan (K1) dan energi retak (G1), dan pemodelan metode numerik menggunakan metode elemen hingga menggunakan ADINATM. Benda uji material ortotropik yang digunakan berjumlah 48 sampel
kayu Indonesia jenis daun lebar: nyatoh (palaquium spp.), mersawa (anisoptera spp.), dan durian (durio spp.). Penelitian ini
menghasilkan persamaan faktor intensitas tegangan K1 = 123.SG1,32.θ-0,02 dan energi retak G1 = 1,22.SG1,25.θ-0,06, dalam hal ini
SG adalah berat jenis kayu, dan θ adalah sudut terhadap arah pertumbuhan. Hasil dari simulasi numerik menggunakan
ADINATM mengindikasikan bahwa simulasi prediksi penjalaran retak menggunakan metode elemen hingga nonlinier akurat
dan valid (perbedaan relatik antara eksperimental dan simulasi sebesar 0,97%). Kurva berbentuk model linier berguna untuk
mendapatkan mekanisme perkuatan material.
Kata-kata kunci: Retak mode 1, faktor intensitas tegangan, energi retak, penjalaran retak

PENDAHULUAN
Material ortotropik merupakan material yang bersifat unik,
dengan properti yang berbeda pada ketiga arah sumbu utamanya,
yaitu arah longitudinal, arah radial, dan arah tangensial. Arah
longitudinal didefinisikan sebagai arah sejajar serat, arah radial
adalah tegak lurus serat serta arah normal terhadap lingkaran pertumbuhan. Sedangkan arah tangensial adalah tegak lurus serat tetapi arah sudut tangensial terhadap lingkaran pertumbuhan. Untuk menguraikan perilaku elastik material kayu, diperlukan dua
belas konstanta (dengan sembilan diantaranya independen), yaitu
tiga nilai modulus elastisitas (EL, ER, dan ET), tiga nilai modulus
rigiditas (GL, GR, dan GT), dan enam nilai rasio Poisson (vLT, vTL,
vLR, vRL, vRT, dan vTR). Sifat fisik dan mekanik kayu sangat dipengaruhi oleh berat jenis dan kadar airnya. Forest Product Laboratory (Wood Handbook, 1999) mengklasifikasikan kekuatan kayu berdasarkan korelasi terhadap berat jenis.
Sedangkan Tata Cara Perencanaan Struktur Kayu untuk Bangunan Gedung SNI 03-xxxx-2000 (SNI, 2000) mengklasifikasikan kekuatan kayu dengan acuan berdasarkan besarnya nilai modulus elastisitas.
Mekanika fraktur dapat diterima sebagai suatu ilmu penting
dan berguna, serta menjadi sangat berkembang selama kurun

waktu tiga puluh tahun terakhir ini. Pengembangan metode pengujian non-destruktif mengungkapkan retak pada struktur dan
masalah berkaitan dengan hal tersebut.

Gambar 1. Sumbu utama material (Wood Handbook, 1999)
Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah melakukan uji
eksperimental pola fraktur ragam 1 dengan benda uji material ortotropik untuk mendapatkan nilai faktor intensitas tegangan (K1)

dan enerji fraktur (G1), melakukan analisis pola fraktur ragam 1
pada model benda uji dengan metode elemen hingga, dan membandingkan hasil uji eksperimental dengan metode elemen hing-

Dinamika TEKNIK SIPIL/Vol. 10/No. 2/Mei 2010/J. A. Tjondro dan Yosafat Aji P./Halaman : 187-196 187

ga. Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup yaitu: (1). Benda
uji adalah kayu jenis daun lebar yaitu nyatoh (pala-quium spp.),
mersawa (anisoptera spp.), dan durian (durio spp.), (2). Jumlah
benda uji untuk masing-masing jenis kayu sebanyak 16 benda uji
kayu mersawa, 14 benda uji kayu nyatoh, dan 18 benda uji kayu
durian, total 48 benda uji, (3). Analisis metode elemen hingga
dilakukan pada model benda uji kayu Mersawa dengan perangkat
STUDI PUSTAKA
Kayu Indonesia
Kayu mersawa memiliki warna terang dan tekstur kasar.
Berat jenis kayu ini berkisar antara 544 kg/m³ sampai dengan 752
kurang lebih 945 kg/m³ pada kondisi basah (FPL, 1999).
Kayu nyatoh termasuk dalam family Sapotaceae, dengan genus Palaquium. Tinggi pohon nyatoh dapat mencapai kurang lebih 30 meter, dengan diameter lingkaran batang dapat mencapai

1 meter.
Kayu durian termasuk dalam family Bombacaceae, dengan
genus Durio. Tinggi pohon durian dapat mencapai berkisar antara
23 meter sampai dengan 40 meter, bahkan ada yang mampu
mencapai 55 meter. Diameter lingkaran batang dapat mencapai
berkisar antara 0,5 meter sampai dengan 1,2 meter.
Sifat Mekanis Kayu Indonesia
Dalam penelitian ini, beban yang bekerja pada benda uji
adalah beban tarik. Tjondro (2007) telah melakukan penelitian
dengan 72 benda uji (uji sifat fisik) dan 72 benda uji (uji sifat
mekanik) untuk mendapatkan persamaan kuat kayu, yang hasilnya telah dibandingkan terhadap persamaan kuat kayu dari Forest Product Laboratory (FPL, 1999) dengan koreksi untuk kadar air yang sama. Persamaan Tjondro yaitu kuat tarik sejajar serat, kuat tarik tegak lurus serat, kuat tekan sejajar serat, kuat tekan tegak lurus serat, dan fraktur ragam 1.
Mekanika Fraktur Linier Elastik
Konsep mekanika fraktur linier elastik menggunakan asumsi
dasar bahwa semua enerji regangan akan mengakibatkan penjalaran retak (crack propagation). Pendekatan yang digunakan
adalah asumsi bahwa faktor intensitas tegangan (stress intensity
factor) digunakan untuk mengontrol beban, pertumbuhan dan ukuran retak, serta bentuk geometri struktur. Kriteria kegagalan dibagi menjadi beberapa ragam kegagalan, yaitu: ragam I, ragam II,
dan ragam III.
Dalam penelitian ini, model kegagalan yang ditinjau adalah
pola kegagalan ragam I (Gambar 2.a) pada material ortotropik
memungkinkan terjadinya beberapa orientasi penjalaran retak,

sumbu utama. Maka orientasi kemungkinan terjadinya penjalaran
retak selengkapnya ditampilkan pada Gambar 2.
Persamaan umum untuk menghitung faktor K1 yaitu sebagai
berikut,
(1)
K1 = σ . π .a .β
yang terjadi, a adalah panjang kantilever, β adalah faktor dimensi, yang bergantung dari bentuk/komponen geometri struktur dan
panjang retak. Nilai K1tersebut konstan pada saat terjadi kegagalan, atau disebut fracture toughness material, yaitu kemampuan
kekenyalan material kayu terhadap cacat yang mengakibatkan
terjadinya permulaan kegagalan. Pengukuran parameter fracture
toughness akan membantu dalam proses identifikasi panjang cacat yang mengakibatkan permulaan kegagalan.
Faktor intensitas tegangan untuk model benda uji dalam penelitian ini dihitung berdasarkan beberapa Persamaan 1, Persamaan 2, Persamaan 3, dan Persamaan 4.

(i). Ragam I. (ii). Ragam II. (iii). Ragam III.
(a). Model kegagalan

(b). Berbagai arah penjalaran retak
Gambar 2. Kemungkinan terjadi penjalaran retak material kayu

K1 =

1/ 2
3/ 2
P ⎡
⎛a⎞
⎛a⎞
. ⎢ 29,6.⎜ ⎟ − 185,5.⎜ ⎟
b w ⎢⎣
⎝ w⎠
⎝ w⎠

⎛a⎞
+665,7. ⎜ ⎟
⎝ w⎠

5/ 2

⎛a⎞

−1017.⎜ ⎟
⎝ w⎠

7/2

⎛a⎞
+ 638,9.⎜ ⎟
⎝ w⎠

9/ 2

⎥⎦

(2)

Persamaan 2 berlaku untuk kondisi model ASTM compact tension
(Grandt, 2004; Smith et al., 2003), dengan rasio 0,5H/W = 0,6.
K1 =

2
3
P ⎡
⎛a⎞
⎛a⎞
⎛a⎞
.⎢30,96.⎜ ⎟ − 195,8.⎜ ⎟ + 730,6.⎜ ⎟
b a ⎣⎢
⎝ w⎠
⎝ w⎠
⎝ w⎠

4
5
⎛a⎞
⎛a⎞ ⎤
(3)
− 1186,3.⎜ ⎟ + 754,6.⎜ ⎟ ⎥
⎝ w⎠

⎝ w ⎠ ⎦⎥
Persamaan 3 berlaku untuk kondisi model wedge opening loading (Grandt, 2004), dengan rasio 0,5H/W = 0,486.

⎛ 3.a 2 1 ⎞
P
(4)
4.⎜⎜ 3 + ⎟⎟
b
h⎠
⎝ h
Sedangkan Persamaan 4 berlaku untuk kondisi double cantilever
beam (Grandt, 2004). dimana K1 adalah faktor intensitas tegangan, P adalah beban (gaya tarik), w adalah panjang benda uji, dan
Pada kajian beberapa kategori material, fraktur ragam I (tensile crack) merupakan keadaan yang paling kritis dan mewakili
kondisi paling berbahaya. Pada material kayu kondisi ini benar
terutama akibat perbedaan ekstrim pada properti material sebagai
K1 =

Gambar 3. Model pola fraktur ragam I

Besarnya enerji fraktur untuk model benda uji plane stress,
yang mana menunjukkan rekonsiliasi dengan faktor intensitas tegangan dihitung berdasarkan Persamaan 5 (Smith et al., 2003),
K2
(5)
G1 = 1
E
dimana E adalah modulus elastisitas, dalam penelitian ini nilai
modulus elastisitas diambil dari nilai modulus elastisitas kuat te-

188 Dinamika TEKNIK SIPIL, Akreditasi BAN DIKTI No : 110/DIKTI/Kep/2009

kan tegak lurus serat (Tjondro, 2007). Tegangan pada material
permulaan retak dihitung berdasarkan Persamaan 6 (Smith et al.,
2003),

σf =

K IC
1,12. π .a

(6)

dimana KIC adalah faktor intensitas tegangan kritis material, yang
dipertimbangkan sebagai properti material untuk mendefinisikan
tahanan terhadap pertumbuhan retak atau fracture toughness. Adalah penting untuk merealisasikan bahwa panjang retak kritis
adalah berupa nilai absolut, tidak bergantung pada ukuran dan dimensi maupun bentuk geometri struktur. Setiap kali terjadi penjalaran retak (walaupun pertumbuhannya kecil), tambahan enerji
memperlihatkan bahwa enerji lebih banyak dilepaskan akibat

Metode ini memerlukan hanya satu analisis elemen hingga.
Metode garis kontur (line contour) adalah analisis untuk menghitung nilai parameter kontur independen untuk menandai peralihan, tegangan, dan regangan pada ujung crack. Persamaan yang
digunakan sebagai berikut,

J = ∫ W .dx2 − σ ij .
Γ

∂ui
.n j .ds
∂x1

(7)

panjang increment sepanjang Γ, ui adalah komponen vektor peralihan, nj adalah komponen unit vektor normal Γ.

retak untuk dua panjang retak yang berbeda
Metode Elemen Hingga Nonlinier
untuk analisis mekanika fraktur linier dan nonlinier. Fitur analisis
mekanika fraktur yaitu stationary crack (dapat digunakan untuk
model metode elemen hingga baik 2D maupun 3D) dan crack
propagation (hanya dapat digunakan untuk model 2D). Stationary crack adalah retak yang sifatnya tidak berkembang. Sedangkan
semakin panjang.

Gambar 6. Metode virtual crack extension pada model 2D

Gambar 7. Prosedur metode node shift/release.
Gambar 5. Fitur kontrol fracture analysis.
analisis rate-independent quasi-static fracture untuk mengidentifikasi tingkat pelepasan enerji yang berhubungan dengan partumbuhan retak. Nilai J dapat dikaitkan dengan faktor intensitas tegangan untuk material dengan respons linier, sebagai contoh
LEFM. Metode virtual crack extension adalah metode untuk
mengevaluasi teknik komputasi integral-J dengan menggunakan
perbedaan enerji potensial total antara dua konfigurasi model retak yang perbedaaannya tidak terlalu signifikan.

Specific Gravity
Sifat fisik dan mekanik kayu sangat dipengaruhi oleh berat
jenis dan kadar airnya. Berat jenis kayu dihitung dengan Persamaan 23. Berat kering diukur setelah benda uji dikeringkan selama 24 jam pada suhu sampai dengan 106° C.

SG =

MC =

Wkering

(8)

V

Wbasah − Wkering
Wkering

.100%

(9)

Dinamika TEKNIK SIPIL/Vol. 10/No. 2/Mei 2010/J. A. Tjondro dan Yosafat Aji P./Halaman : 187-196 189

berat benda uji kondisi sebelum dikeringkan.

Gambar 12. Benda uji kayu Durian

(a). Oven.
(b). Alat ukur berat.
Gambar 8. Alat Oven dan alat ukur berat.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara
studi literatur, model analitis, dan uji eksperimental.

Benda uji dalam penelitian ini menggunakan rasio 0,5H/w =
0,1667, maka prediksi analitis nilai K1 lebih cocok dihitung dengan menggunakan persamaan untuk double cantilever beam
(Persamaan 4) dan persamaan Tjondro (2007) untuk mendapat
nilai yang paling mendekati terhadap hasil uji eksperimental. Sedangkan nilai P atau gaya tarik untuk masing-masing benda uji
diperoleh dari beban maksimum (Pmaks) hasil dari uji eksperimental.
Hasil Uji Eksperimental
Hasil simulasi uji eksperimental adalah informasi kurva
yang memberikan informasi hubungan antara beban terhadap
waktu atau kurva beban-waktu, kurva beban-COD, kurva penjalaran retak-waktu, serta kurva penjalaran retak-COD. Beban adalah besarnya gaya tarik (P) yang diaplikasikan pada masing-masing lubang pada benda uji. Besarnya beban bergantung pada riwayat waktu pembebanan. Penjalaran retak adalah riwayat terjadinya retak akibat peningkatan beban. COD adalah crack opening displacement, yaitu besarnya peralihan vertikal antara lubang
akibat peningkatan beban.
Hasil pengujian secara umum memberikan gambaran bahwa
penjalaran retak kayu nyatoh memperlihatkan trend penjalaran
tiba-tiba, sedangkan kayu mersawa dan kayu durian memperlihatkan penjalaran yang relatif stabil selama riwayat waktu pembebanan.

Gambar 9. Diagram bagan alir penelitian

STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN
Studi Kasus
Garis bantu dibuat secara horisontal dengan ketelitian tiap
0,5 cm pada masing-masing benda uji untuk mempermudah pembacaan penjalaran retak.

Gambar 13. Persiapan Uji Eksperimental

Gambar 10. Benda uji kayu Mersawa

Gambar 14. Penjalaran retak benda uji MW03

Gambar 11. Benda uji kayu Nyatoh

Gambar 15. Penjalaran retak benda uji NY13

190 Dinamika TEKNIK SIPIL, Akreditasi BAN DIKTI No : 110/DIKTI/Kep/2009

Gambar 16. Penjalaran retak benda uji DR16
Kurva Beban-waktu
Hasil keluaran alat instrument UTM yaitu pembebanan terhadap riwayat waktu selengkapnya ditampilkan pada Gambar 17,
Gambar 18, dan Gambar 19. Hasil uji eksperimental memperlihatkan bahwa beban maksimum (Pmaks) yang terjadi pada benda
uji kayu Mersawa adalah sebesar 81,5 kg, benda uji kayu Nyatoh
sebesar 111,5 kg, dan benda uji kayu Durian sebesar 70,0 kg.

Gambar 20. Kurva beban-COD Kayu Mersawa

Gambar 21. Kurva beban-COD Kayu Nyatoh

Gambar 17. Kurva beban-waktu Kayu Mersawa

Gambar 22. Kurva beban-COD Kayu Durian
Gambar 18. Kurva beban-waktu Kayu Nyatoh
Kurva Penjalaran retak-Waktu
Hasil pengamatan secara visual penjalaran retak (lcrack) terhadap riwayat waktu (t) selengkapnya ditampilkan pada Gambar
23 (kayu Mersawa), Gambar 24 (kayu Nyatoh), dan Gambar 25
(kayu Durian). Hasil uji eksperimental memperlihatkan bahwa
untuk benda uji kayu Mersawa, penjalaran retak yang terjadi
mencapai 80 mm. Persamaan regresi nonlinier yang dihasilkan
dari uji eksperimental dengan benda uji kayu Mersawa ditampilkan dalam Persamaan 10, dengan R² = 0,869.
(10)
lcrack = 0,724.t 1, 4
Gambar 19. Kurva beban-waktu Kayu Durian
Kurva Beban-COD
Hasil output alat instrument UTM yaitu riwayat pembebanan
Gambar 20, Gambar 21, dan Gambar 22.
Hasil uji eksperimental memperlihatkan bahwa besarnya
kayu Mersawa sebesar 1,2 mm, benda uji kayu durian sebear 1,4
mm, sedangkan kayu Nyatoh mencapai 0,6 mm.

Untuk benda uji kayu Nyatoh, penjalaran retak yang terjadi mencapai 85 mm. Persamaan regresi nonlinier yang dihasilkan ditampilkan dalam Persamaan 11, dengan R² = 0,615.
(11)
lcrack = 0,1294.t 1, 44
Untuk benda uji kayu Durian, penjalaran retak yang terjadi mencapai 85 mm. Persamaan regresi nonlinier yang dihasilkan ditampilkan dalam Persamaan 12, dengan R² = 0,934.
(12)
lcrack = 5,0119.t 0,606

Dinamika TEKNIK SIPIL/Vol. 10/No. 2/Mei 2010/J. A. Tjondro dan Yosafat Aji P./Halaman : 187-196 191

K1 = 112,2.SG1, 22

100

MW03
MW05

l-crack (mm

75

MW08
MW09
MW10

50

(17)
beban terhadap arah/sumbu lingkaran pertumbuhan, sebagai contoh untuk besar sudut θ dengan nilai 0º, 45º, dan 90º ditampilkan

MW11
MW12
25

MW15

100

regresi nonlinier

MW03

regresi linier

80

MW05

0
50

100

150

200

MW08

250

waktu (detik)

Gambar 23. Kurva penjalaran retak-waktu Kayu Mersawa

l-crack (m

0

MW09

60

MW10
MW11

40

MW12

NY02

100

MW15

20

NY03

regresi nonlinier
regresi linier

NY05

l-crack (mm

75

0

NY06

0

NY07

1

2

3

COD (mm)

4

5

6

NY09

50

Gambar 26. Kurva penjalaran retak-COD Kayu Mersawa

NY11
NY12
NY13

25

100

NY14

NY02

regresi nonlinier

0

regresi linier

20

40
60
waktu (detik)

80

NY06

100

NY07

Gambar 24. Kurva penjalaran retak-waktu Kayu Nyatoh
100

l-crack (m

0

NY05

80

60

NY08
NY09
NY11

40

NY12
NY13

DR03

NY14

20

DR07

regresi nonlinier
regresi linier

DR09

75

0

l-crack (mm

DR10

0

1

DR12

COD (mm)

2

3

Gambar 27. Kurva penjalaran retak-COD Kayu Nyatoh

50
DR13
DR16
25

DR17

100

regresi nonlinier

DR03

80

regresi linier
0

25

50

75

100

125

waktu (detik)

Gambar 25. Kurva penjalaran retak-waktu Kayu Durian

l-crack (mm

0

Faktor Intensitas Tegangan
Persamaan regresi hubungan antara berat jenis (SG) dan besarnya sudut θ terhadap faktor intesitas tegangan (K1) yang dihasilkan dari uji eksperimental pada penelitian ini ditampilkan
dalam Persamaan 16, dengan R² = 0,424.
(16)
K1 = 123,027.SG1,11.θ −0,0424
Apabila tidak memperhitungkan pengaruh sudut θ, persamaan regresi yang dihasilkan dari uji eksperimental pada penelitian ini
ditampilkan dalam Persamaan 17, dengan R² = 0,376.

DR09

60

DR10
DR12
DR13

40

DR16

Kurva Penjalaran retak-COD
Hasil plot hubungan antara crack opening displacement
Gambar 27, dan Gambar 28. Persamaan regresi nonlinier yang dihasilkan dari uji eksperimental dengan benda uji kayu Mersawa
ditampilkan dalam Persamaan 13, dengan R² = 0,801.
(13)
lcrack = 19,4984.COD1, 4

DR17

20

regresi nonlinier
regresi linier

0
0

1

COD (mm)

2

3

Gambar 28. Kurva penjalaran retak-COD Kayu Durian
100

75

K1

Persamaan regresi nonlinier yang dihasilkan dari benda uji kayu
Nyatoh ditampilkan dalam Persamaan 14, dengan R² = 0,616.
(14)
lcrack = 41,69.COD1, 49
Persamaan regresi nonlinier yang dihasilkan dari benda uji kayu
Durian ditampilkan dalam Persamaan 15, dengan R² = 0,929.
(15)
lcrack = 54,9541.COD 0, 718

DR07

50

Eksperimental

25

Tjondro
Regresi SG-tetha
Regresi SG

0
0.0

0.3

0.5
SG

0.8

Gambar 29. Kurva hubungan K1 dengan SG

192 Dinamika TEKNIK SIPIL, Akreditasi BAN DIKTI No : 110/DIKTI/Kep/2009

1.0

(a). 90º (Radial). (b). 45º. (c). 0º (Tangensial).

Gambar 33. Pemodelan crack propagation

Gambar 30. Sudut θ (satuan derajat)
Enerji Fraktur
Persamaan regresi hubungan antara berat jenis (SG) dan
sudut θ terhadap besarnya enerji fraktur (G1) hasil uji eksperimental ditampilkan dalam Persamaan 18, dengan R² = 0,012.
(18)
G1 = 1,17.SG 0,5 .θ −0,13
Apabila tidak memperhitungkan besar sudut θ, maka persamaan
regresi hasil uji eksperimental ditampilkan dalam Persamaan 19,
dengan R² = 0,019.
(19)
G1 = 0,5.SG −0, 26

Kurva tahanan (resistance curve) didefinisikan sebagai hubungan antara pelepasan enerji (G1) dan pertumbuhan retak. Dalam penelitian ini, pemodelan mekanika fraktur adalah linier elastik, maka kurva tahanan menunjukkan hubungan persamaan linier, yang berarti bahwa nilai kritis tahanan bersifat konstan terhadap pertumbuhan retak, serta menekankan bahwa mekanisme
penguatan (toughening mechanism) material ortotropik seperti
penghubung retak (crack bridging) bersifat tertentu. Digunakan
asumsi bahwa daerah pertumbuhan retak adalah sepanjang 85
mm, maka crack point yaitu point1 (x) = 0 dan point2 (x) = 85.
Sedangkan enerji fraktur yaitu point1 (y) = 0 dan point2 (y) = 5,8
N/mm (enerji fraktur rata-rata).

1.5

K1

1.0

0.5

Eksperimental
Tjondro

Gambar 34. Resistance curve

Regresi SG-tetha
Regresi SG

0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

G1

Gambar 31. Kurva hubungan G1 dengan SG
Hasil uji eksperimental memperlihatkan bahwa perbedaan
%-relatif K1 antara persamaan Grandt dengan persamaan Tjondro
berkisar antara 1,85%-50,48%. Besar nilai faktor intensitas
tegangan rata-rata (Grandt) sebesar 56,84, (Tjondro) sebesar
60,54. Nilai terendah (Grandt) sebesar 28,91, (Tjondro) sebesar
43,51. Nilai tertinggi (Grandt) sebesar 89,68, (Tjondro) sebesar
76,36.
Analisis dengan Metode Elemen Hingga
Pemodelan elemen menggunakan tipe solid, pemodelan dilakukan secara 2D (plane stress). Strategi pemodelan tumpuan sebagai berikut: daerah di sepanjang garis L1 dimodelkan sebagai
sendi (tidak terjadi translasi pada sumbu-y dan sumbu-z). Kemudian selanjutnya digunakan asumsi bahwa penjalaran retak yang
terjadi ditinjau sepanjang 85 mm dari ujung retak, yaitu berawal
dari titik P2 sampai dengan titik P3 (Gambar 32). Pemodelan

Pemodelan beban menggunakan kontrol peralihan (displacement) terhadap riwayat waktu pembebanan. Peralihan yang dimaksud adalah besarnya crack opening displacement (COD).
Kurva COD-waktu bersifat linier, kontrol fungsi waktu menggunakan riwayat waktu pembebanan sepanjang 150 detik dan besarnya target peralihan COD diasumsikan sebesar 3 mm (tren riwayat waktu pembebanan uji eksperimental berkisar pada durasi
150 detik dan COD berkisar pada nilai 3 mm). Arah peralihan
(prescived value of translation) adalah sumbu-z positip, karena
beban yang diaplikasikan pada benda uji berupa gaya tarik (arah
sumbu-z positip).
a. Crack Opening Displacement (COD)
Hasil analisis diambil dari Band Plot dengan tinjauan peralihan sumbu-z ditampilkan pada Gambar 35, penjalaran retak
(peralihan sumbu-y) ditampilkan pada Gambar 36, dan tegangan
arah sumbu-z ditampilkan pada Gambar 37. Hasil analisis (Gambar 35) memperlihatkan bahwa peralihan sebesar 3 mm tercapai,
yaitu peralihan vertikal pada titik lokasi beban dipasang.

Gambar 32. Pemodelan benda uji kayu Mersawa
Gambar 35. Peralihan sumbu-z

Dinamika TEKNIK SIPIL/Vol. 10/No. 2/Mei 2010/J. A. Tjondro dan Yosafat Aji P./Halaman : 187-196 193

b. Penjalaran Retak
Perbandingan penjalaran retak maksimum yang terjadi antara hasil analisis model benda uji dengan metode elemen hingga
pada Tabel 1. Hasil analisis memperlihatkan bahwa uji eksperimental kayu Mersawa mencapai penjalaran retak maksimum dalam rentan waktu berkisar antara 110 detik sampai dengan 224
detik pada penjalaran retak sebesar 80 mm, sedangkan simulasi
dengan perangkat lunak ADINA pada detik ke-150 tercapai penjalaran retak sebesar 80,77 mm. Perbedaan penjalaran retak maksimum hasil uji eksperimental dengan simulasi ADINA sebesar
0,97%. Perbedaan waktu yang diperlukan untuk mencapai penjalaran retak maksimum antara hasil uji eksperimental dengan simulasi ADINA berkisar antara 40-74 detik.

MW09
MW10
MW11
MW12
MW14
MW15

1,3639
1,3167
1,3280
1,2002
1,4332
1,3103

1,6401
1,5685
1,3608
1,3496
1,3893
1,4220

Gambar 37. Tegangan arah sumbu-z

Gambar 36. Peralihan sumbu-y

Benda
Uji

MW08
MW09
MW10
MW11
MW12
MW15

Tabel 1 Penjalaran retak maksimum.
Eksperimental
Penjalaran
Waktu
Penjalaran
Waktu
retak maks.
(detik)
retak maks.
(detik)
(mm)
(mm)
80,0
182
80,0
122
80,77
150
80,0
133
80,0
128
80,0
110
80,0
224

c. Tegangan pada daerah ujung retak (σf)
(dalam hal ini ditinjau titik nodal 50) hasil simulasi ADINA yaitu
sebesar 1,503 N/mm2. Hasil ini menunjukkan perbedaan %-relatif
terhadap perhitungan berdasarkan persamaan analitis (Grandt,
2004) berkisar antara 0,2% - 25,23%, sedangkan terhadap persamaan analitis (Tjondro, 2007) berkisar antara 4,18% - 18,44%.
Faktor intensitas tegangan (KI) pada daerah ujung retak dapat digunakan sebagai parameter fracture toughness (KIC), karena
retak pada material akan bertumbuh ketika KI mencapai nilai
kritis (critical value) (Smith et al., 2003). Dengan kata lain, fracture Toughness adalah faktor intensitas tegangan kritis untuk material, yang dipertimbangkan sebagai properti material yang mendefinisikan tahanan material terhadap pertumbuhan retak.

Gambar 38. Faktor Intensitas Tegangan kayu Mersawa
Dari hasil simulasi ADINA diperoleh pula informasi besarnya tegangan yang terjadi pada setiap titik penjalaran retak sesuai
riwayat waktu pembebanan. Dari informasi tegangan tersebut selanjutnya dapat dihitung nilai K1 dengan menggunakan Persamaan 21, sehingga dapat diperoleh informasi hubungan antara faktor
intensitas tegangan (K1) terhadap riwayat penjalaran retak (lcrack).
Hasil selengkapnya ditampilkan pada Gambar 38.
Hubungan Penjalaran Retak - Waktu dan Penjalaran Retak-COD
Hasil uji eksperimental memberikan hasil berupa korelasi
hubungan antara penjalaran retak (lcrack) terhadap waktu dan penjalaran retak (lcrack) terhadap COD. Prediksi linier dan nonlinier
dilakukan, dengan pertimbangan bahwa perangkat lunak ADINA
tidak memiliki fitur nonlinier beban-waktu pada analisis crack
propagation, sehingga untuk memprediksi dilakukan prediksi secara linier berdasarkan data hasil uji eksperimental.
150

Mersawa-Nonlinier

125

Mersawa-Linier
100

l-crack (mm

Tabel 2 Tegangan (σf) benda uji kayu Mersawa.
Benda uji
σf (N/mm2)
Analitis
Analitis
(Grandt)
(Tjondro)
MW01
1,4207
1,3901
MW02
1,4846
1,6115
MW03
1,5060
1,3664
MW05
1,3097
1,2689
MW06
1,3121
1,2759
MW07
1,2150
1,5953
1,503
MW08
1,2687
1,3446

Nyatoh-Nonlinier
Nyatoh-Linier

75

Durian-Nonlinier
50

Durian-Linier
25

0
0

50

100

150

200

250

waktu (detik)

Gambar 39. Kurva hubungan penjalaran retak-waktu

194 Dinamika TEKNIK SIPIL, Akreditasi BAN DIKTI No : 110/DIKTI/Kep/2009

l-crack (m

200
175

Durian-Nonlinier

150

Durian-Linier

125

Mersawa-Nonlinier

100

Mersawa-Linier

75

Nyatoh-Nonlinier

50

Nyatoh-Linier

25

1

2 COD (mm) 3

4

Hubungan KI dan GI terhadap Berat Jenis
Data hasil uji eksperimental dalam penelitian ini (jenis kayu
Mersawa, Nyatoh, dan Durian) selanjutnya digabungkan dengan
data hasil penelitian terhadap benda uji kayu Akasia Mangium
(Acacia Mangium), Kruing (Dipterocarpus sp.), dan Meranti
(Shorea sp.) yang telah dilakukan oleh Tjondro dengan jumlah
benda uji total sebanyak 95 benda uji (Tjondro, 2007), untuk
mendapatkan persamaan umum yang menunjukkan hubungan
antara faktor intensitas tegangan (K1) terhadap berat jenis (SG)
dan hubungan antara enerji fraktur (G1) terhadap SG.

2.

3.

4.
100

K1

75

50

5.
25
Eksperimental

6.

Regresi SG-tetha
Regresi SG
0.25

0.50

0.75

(23)

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini menghasilkan persamaan umum faktor intensitas tegangan yaitu K1 = 123.SG 1,32 .θ −0, 02 dan enerji frak-

5

Gambar 40. Kurva hubungan penjalaran retak-COD

0
0.00

(22)

G1 = 0,96.SG 1,19 ;R² = 0,323
KESIMPULAN

0
0

K1 =114,82.SG1,36;R² = 0,707

1.00

SG

Gambar 41. Kurva hubungan K1-SG

tur yaitu G1 = 1,22.SG1, 25 .θ −0, 06 .
Perbedaan %-relatif yang terjadi antara hasil analisis metode
elemen hingga terhadap uji eksperimental terjadi karena perbedaan antara data masukan yaitu asumsi properti material
uji yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan
hasil simulasi yang lebih teliti, diperlukan data material
yang berasal dari hasil tes laboratorium, sebagai contoh diperlukan tes untuk mendapatkan nilai modulus elastisitas tegak lurus serat dan rasio poisson.
Analisis metode elemen hingga (ADINA) dengan menggunakan prediksi COD berdasarkan hasil uji eksperimental dapat digunakan dengan akurat untuk memprediksi penjalaran
retak pada model benda uji pola kegagalan fraktur ragam I.
Kurva tahanan (resistance curve) dengan model linier berguna untuk mengetahui mekanisme penguatan dari suatu
material. Hal ini dilakukan karena perangkat lunak ADINA
tidak memiliki fitur kurva tahanan nonlinier yang menunjukkan kondisi benda uji yang sebenarnya. Hasil simulasi
antara 0,2% - 25,23%.
Simulasi ADINA model benda uji kayu Mersawa memberikan hasil prediksi penjalaran retak sebesar 80,77 mm. Hasil
tersebut sangat akurat dengan perbedaan %-relatif sebesar
0,97% terhadap hasil uji eksperimental sebesar 80 mm.
Fracture toughness merupakan properti material, maka tidak
tergantung bentuk dan geometri struktur. Nilai fracture
toughness diambil sama dengan nilai faktor intensitas tegangan kritis, sebagai kriteria terjadinya penjalaran retak.

DAFTAR PUSTAKA
1.50

G1

1.00

0.50

Eksperimental
Regresi SG-tetha
Regresi SG
0.00
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

SG

Gambar 42. Kurva penjalaran G1-SG
Dengan memperhitungkan pengaruh besar sudut terhadap arah tangensial serat, maka persamaan yang dihasilkan sebagai berikut,
(20)
K1 = 123.SG1,32 .θ −0, 02 ;R² = 0,722

G1 = 1,22.SG1, 25 .θ −0, 06

;R² = 0,416
(21)
Sedangkan apabila tanpa memperhitungkan besar sudut terhadap
arah tangensial serat, persamaan sebagai berikut,

Volume 1. ADINA R&D, Inc., USA.
American Society for Testing and Materials (ASTM). (2002).
Standard Test Methods for Small Clear Specimens of Timber. ASTM Standard D143-94, Annual Book of ASTM
Standards v4.10, American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA.
Forest Products Laboratory. (1999). Wood Handbook Wood As
An Engineering Material. General Technical Report FPLGTR-113, Forest Products Laboratory, United States Departments of Agriculture.
Grandt, Jr., A.F. (2004). Fundamental of Structural Integrity,
John Wiley & Sons.
Mirzaei, M. (2006). Fracture Mechanics – Lecturer Notes, Department of Mechanical Engineering, TMU, url: http://www.
modares.ac.ir, April 2008.
Pranata, Y.A. (2008). “Studi Perbandingan Kuat Fracture Material Ortotropik dari Uji Eksperimental dengan Analisis Metode Elemen Hingga.” Seminar Bidang Kajian 2, Tidak dipublikasikan, Program Doktor Ilmu Teknik Sipil, Universitas Parahyangan, Bandung.
Saouma, V.E. (2000). Lecture Notes in: Fracture Mechanics. Department of Civil Engineering and Architectural Engineering University of Colorado, Boulder, CO 80309-0428.

Dinamika TEKNIK SIPIL/Vol. 10/No. 2/Mei 2010/J. A. Tjondro dan Yosafat Aji P./Halaman : 187-196 195

Smith, I., Landis, E., Gong, M. (2003). Fracture and Fatigue in
Wood. John Wiley & Sons, New York.
Standar Nasional Indonesia. (2000). Tata Cara perencanaan
Struktur Kayu Untuk Bangunan Gedung - SNI 03-xxxx2000, Standar Nasional Indonesia.

Tjondro, J.A. (2007). “Perilaku Sambungan Kayu dengan Baut
Tunggal Berpelat Sisi Baja Akibat Beban Uni-Aksial Tarik.” Disertasi, Program Doktor Ilmu Teknik Sipil, Program
Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

196 Dinamika TEKNIK SIPIL, Akreditasi BAN DIKTI No : 110/DIKTI/Kep/2009